скаго марганца не удалось опредѣлить, такъ какъ при нагрузкѣ 200 kg. 

 онъ не воспринимаетъ отпечатка, про 500 kg. отпечатокъ небольшой п 

 крайне неправильной Формѣ, вслѣдствіе того что матеріалъ хрупокъ и не 

 пластиченъ. Повидимому на хрупкость марганца особенно сильное вліяніе 

 оказываетъ кремній, содержаніе котораго въ техническомъ марганцѣ до- 

 вольно значительно. Хрупкостью обладаетъ марганецъ полученной не только 

 по способу Гольдшмидта, но и другими способами и это свойство является 

 какъ бы ему присущимъ. Между тѣмъ, какъ мы видѣли, сплавы его съ не- 

 болыпимъ содержаніемъ мѣди являются ковкими, прокатываются въ холод- 

 номъ состояніи и вытягиваются въ проволоку. Отчего это зависитъ, сказать 

 довольно трудно; возможно допустить, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ какой- 

 либо модиФикаціей марганца, условія образованія и существованія которой 

 намъ пока не извѣстны. Во всякомъ случаѣ мы здѣсь наблюдаемъ чрезвы- 

 чайно интересное явленіе, изученію котораго будутъ посвящены наши даль- 

 нѣйшія изслѣдованія. 



Какъ видно изъ діаграммы прибавленіе марганца повышаетъ твердость 

 мѣди — явленіе общее для всѣхъ твердыхъ растворовъ. 



Параллельно съ увеличеніемъ твердости въ марганцово-мѣдныхъ спла- 

 вахъ увеличивается сопротивленіе разрыву. Поэтому эти сплавы находятъ 

 обширное примѣненіе въ техникѣ при приготовленіи такъ называемыхъ мар- 

 ганцовыхъ бронзъ. Кромѣ того издѣлія изъ марганцово-мѣдныхъ сплавовъ 

 обладаютъ замѣчательнымъ свойствомъ сопротивляться дѣйствію высокой 

 температуры (около 300 и выше), не мѣняя при этомъ своей Формы, вслѣд- 

 ствіе чего они примѣняются для изготовленія такихъ частей машинъ, кото- 

 рыя подвергаются довольно сильному нагрѣванію. 



Благодаря большому электросопротивленію и ничтожно малому темпе- 

 ратурному коэФФВціенту марганцово-мѣдные сплавы нашли себѣ примѣненіе 

 въ электротехникѣ для изготовленія проволокъ, идущихъ на устройство рео- 

 статовъ, шунтовъ и точныхъ магазиновъ сопротивленіи. Для этой цѣли 

 примѣняются не двойные марганцово-мѣдные сплавы, а тройные — съ при- 

 бавкой нѣкотораго количества никкеля. Такъ называемый манганинъ, содер- 

 жащей около 12% Мп, 2 — 4% Ш и 86 — 84% Си считается въ настоящее 

 время наилучшимъ матеріаломъ для изготовленія наиболѣе точныхъ прнбо- 

 ровъ и различнаго рода нормальныхъ эталоновъ сопротивленія. 



Петроградъ. Политехническій Институтъ 

 Лабораторіи Общей Химіи. 

 Апрѣль 1917. 



